298 



P. ZEEMAN. 



CHAPITRE QUATRIÈME. 

 Etude de la réflexion polaire sur le nickel. 



§ 36. Matériaux. Je serai très-bref au sujet des différentes 

 manières dont j'ai en vain essayé de me procurer des miroirs 

 de nickel suffisamment plans et purs. Le nickelage de miroirs 

 de fer poli et le polissage de surfaces nickelées ne m'ont pas 

 donné de résultats satisfaisants. J'ai également tâché d'obtenir 

 par voie électrolytique, comme il a été mentionné à propos 

 du cobalt (§ 18), des surfaces réfléchissantes sur le verre à 

 miroirs de M. Kundt. Le bain consistait en ce qu'on appelle 

 un bain de nickelage américain, composé d'une solution de 

 sulfate nickeleux ammoniacal additionné d'acide citrique et de 

 sulfate d'ammoniaque. L'anode était une plaque de nickel pur. 

 Le courant était fourni par deux éléments Daniell, tandis 

 qu'un banc de résistance se trouvait intercalé dans le circuit. 

 Des difficultés sont créées par la desquammation de la couche 

 de nickel, qui s'établit aussitôt que l'on essaie de donner à 

 celle-ci une certaine épaisseur. Les dimensions des miroirs 

 sont celles données à propos du cobalt. 



Les constantes optiques, pour la lumière D, étaient 

 l == 0,589 (a, ; I— 74ol6'; H = 32°34'. 



§ 37. M.M. Mond, Langer et Quincke *) ont découvert 

 en 1890 que la vapeur du nickel-carbonyle possède la propriété 

 de se déposer sous forme de miroir, lorsqu'on la fait passer 

 par un tube chauffé. Souvent aussi on arrive à obtenir un 

 miroir sur la face qui ne regarde pas le verre. M. le prof. 

 Hoogewerff, à Delft, a eu la bonté de faire déposer des 



i) Mond, Langer and Quincke, Journ. Chem. Soc, vol. 57, p. 

 749, 4890. 



